370 
Sie werden in ungehartetem Zustand grob vorge- 
schliffen und nach dem Harten auf Genauigkeits- 
grade von !/ıooo mm nachgeschliffen. Das Härten 
geschieht dadurch, daß die auf Dunkelrotglut ge- 
brachten Kugeln in temperiertes Wasser oder Öl 
geworfen und plötzlich abgekühlt werden. Da- 
durch wird die äußere Schicht wesentlich stärker 
eehärtet als der Kern, wie aus der Struktur der 
in Fig. 15 dargestellten Abbildung einer gewalt- 
sam zerbrochenen Kugel sehr gut ersichtlich ist. 
Das Zunehmen der Härte nach der Peripherie 
hin hat den Vorzug, daß die Kugel an den Lauf- 


N 
Fig. 16. Kugel-Sprungapparat der Deutschen Waffen- 
und Munitionsfabriken. 
flächen den hohen Ansprüchen in bezug auf 
Druckbelastung und Verschleiß genügt, während 
die geringere Sprödigkeit nach dem Kern zu die 
Gefahr des Zerplatzens der Kugeln vermindert. 
Durch originell eingerichtete Sortiervorrichtun- 
gen ist es möglich, auf rein maschinellem Wege 
eine sehr zuverlässige Sortierung sowohl auf die 
Größe, wie auf die Rundung der Kugeln vorzu- 
nehmen. Die Kugeln rollen nämlich auf einer 
aus zwei geneigten Linealen bestehenden Bahn 
herunter und da die Lineale nicht genau parallel 
sind, fallen sie je nach ihrer Größe früher oder 
später durch dieselben hindurch in einen der 
Ahrens: Das Kugellager und seine Verbreitung im Maschinenbau. 
[ Die Natur- a 
wissenschaften 
verschiedenen, unter den Linealen angebrachten 
Behälter. Nur wenn eine Kugel mehrfach die 
Lineale passierte und stets in denselben Behälter 
gefallen ist, also jedesmal den gleichen Durch- 
messer bekundet hat, wird sie als hinreichend 
genau angesehen. Etwa beim Härten entstan- 
dene Risse lassen sich dadurch feststellen, dab 
die Kugeln auf einen gehärteten, geschliffenen 
und polierten Stahlblock fallen, und durch die 
Höhe des Rücksprunges bzw. die Sprungdauer 
einen Maßstab für ihre Güte geben, da fehlerfreie 
Kugeln auf eine größere Höhe zurückschnellen als 
mit Rissen behaftete. Die bei diesen Proben 
zu beobachtende Elastizität ist erstaunlich. Der 
in Fig. 16 dargestellte Kugelsprungapparat be- 
steht aus der unteren Sprungplatte, aus gehär- 
tetem Stahl, dem Steuermechanismus und der 
senkreehten Glasröhre mit der Ablaufrinne. Die 
Kugeln werden durch in einem Kompressor er- 
zeugte Preßluft durch die Röhre hochbefördert. 
Die Steuerung der Preßluft, die auch dazu dient, 
die Kugel, nachdem sie zur Ruhe gekommen ist, 
in die Einlaufrinne zu blasen, erfolgt automatisch 

Fig. 17. Toleranzrachenlehre. 
durch Schieber. Ein soleher Apparat, der 
den KRücksprung der Kugeln demonstriert, 
erregte anläßlich einer Automobilausstellung 
in Berlin berechtigtes Interesse, weil die 
einmal auf die Platte geworfenen Ku- 
geln durch eine unsichtbare Kraft unaufhörlich 
auf- und niedereilen zu müssen schienen. „Ein 
hübsches Spielzeug für große Kinder, wenn sie 
'efrühstückt haben“ inte der Kai ] 
gut getruhstuckt haben”, meinte der Kaiser, als 
er geraume Zeit dem Auf- und Niederspringen 
zugeschaut hatte. 
Dadurch, daß die auf einer als 
ausgebildeten Spiegelscheibe 
elänzenden Kugeln durch einen Dampfstrahl 
mit einem feinen Hauch überzogen werden, 
lassen sich weiche Stellen oder Härterisse, weil 
sie sich als Äderchen abzeichnen, leicht fest- 
stellen. Für die Prüfung auf Maßhaltigkeit die- 
nen verschiedene zum Teil ebenfalls sehr zweck- 
entsprechende Instrumente. Die in Fig. 17 dar- 
gestellte sog. Toleranzrachenlehre ermöglicht fast 
unabhängig von der Intelligenz der Arbeiter eine 
Prüfung auf sehr weitgehende Genauigkeitsgrade. 
Der rechte Rachen ist um 4/9 mm größer, der 
linke um °/iooo mm kleiner als der Durchmesser 
des zu messenden Körpers. Die abgebildete Lehre 
Zählbrett 
liegenden hoch- 

